748 



Vielleicht auch bei manchen Schwefelverbindungen des Bleies, 

 wenigstens führten Versuche an Bleiglanz zu ganz erträglichen 

 Ergebnissen. Bleiglanz in der Kälte mit Br - Lauge behandelt, 

 verliert rasch den Glanz und nach 15 Min ist die Obei-fläche 

 mit einem hell gelben bis bräunlichen üeberzug^) bedeckt, der 

 nach 30 Min. meist hell braun gefärbt ist. doch finden sich immer 

 noch Stücke mit einem sehr dünnen üeberzug. durch welchen 

 der schw^arze Untergrund hindurch schimmert. Die Flächen, auf 

 welchen die Körner ruhen, werden begreiflich sehr viel langsamer 

 umgewandelt, und bei dem hohen Eigengewicht der Körner wer- 

 den diese durch schwaches Schwenken der Lösung nicht immer 

 umgewendet. Die Br-Lauge erneuert man von 5 zu 5 Minuten. 



Zweckmässiger ist es. in folgender Weise zu verfahren. Man 

 lässt die Br-Lauge etwa 10 Min. einwirken, spült dann mit Wasser 

 ab, verdrängt das Wasser mit Alkohol und fügt die vorige alko- 

 holische JH-Lösung hinzu, wodurch das oberflächlich abgelagerte 

 Pb02 sofort zu PbJo umgewandelt wird. Alle Bleiglanzkörner 

 sind oberflächlich gelb gefärbt, wenn auch in verschiedenem Grade, 

 und bei manchen schimmert noch der schwarze Untergrund hin- 

 durch, doch sind auch diese deutlich gekennzeichnet. 



Es ist nicht rathsam. den Pb02 - Üeberzug stärker werden 

 zu lassen und ihn dann in PbJ2 überzuführen, weil dann leichter 

 eine Ablösung des Ueberzuges eintritt, auch erscheinen die schar- 

 fen Kanten und Ecken dann stark abgerundet. 



9. Zinkspath kann dadurch sehr deutlich kenntlich ge- 

 macht werden, dass man denselben zuerst oberflächlich in weisses, 

 wenig deutlich wahrnehmbares ZnS verwandelt, was durch Be- 

 handeln mit einer Na2S- Lösung (7 Theile Na2S 9 H2O in 10 

 Theilen Wasser gelöst), am besten unter schwachem Erwärmen, 

 ausgeführt wird. Die Umwandlung geht rasch vor sich: eine 

 halbe bis drei Minuten genügen; man spült die NaoS-Lösung ab 

 und fügt AgNOs-Lösung hinzu, wonach ZnS sofort durch dunkel 

 braunes oder schwarzes Ag2S ersetzt wird. Nach diesem Ver- 

 fahren sind schon früher (d. Zeitsclir., 1876, p. 573) Kiesel- 

 zinkerz und Zinkblende gekennzeichnet worden. 



10. Nach genau demselben Verfahren kann Manganspath 

 (Nagyag. Diez. Freiberg) gekennzeichnet werden, nur muss man 

 mit Na2S-Lösung etwas länger (2 — -3 Min.) und viel stärker er- 

 wärmen, namentlich die eisenreichen Varietäten; die Trübung der 

 Körner durch MnS-Ablagerung ist meist schon mit blossem Auge 

 wahrnehmbar, und bei starkem Fe -Gehalt ist die Färbung durch 



^) Vielleicht ist derselbe nicht reines PbOj, sondern ein Gemenge 

 von diesem und den zahlreichen Oxybromiden. 



